( ii63 ) 



fluorure double. Mais, comme la silice employée et l'alumine produile par la réaction 

 sont très peu fusibles, il faut opérer à très haute température ou bien ajouter un 

 fondant. 



» Dans le premier cas, on a chaufledu quartz en poudre et de l'aluminium en frag- 

 ments au four électrique dans un creuset de charbon, et après trois ou quatre 

 minutes l'opération était terminée. La scorie (alumine ou silicate d'alumine) s'est 

 retrouvée fondue sur les parois du creuset. Qnant au silicium mis en liberté, il s'est 

 dissous dans le métal réducteur, si l'on a employé un excès d'aluniinium. Le culot, 

 traité par l'acide chlorhydrique, a abandonné les cristaux. Si, au contraire, le métal 

 réducteur est en quantité insuffisante pour réduire la silice, le silicium rendu libre 

 fond et se porte à la partie inférieure du creuset; la silice en excès surnage et, pour 

 peu qu'on prolonge la chauffe, elle distille, ainsi que l'a indiqué M. Moissan. Après 

 refroidissement, on retrouve un culot de silicium fondu possédant une belle cassure 

 cristalline. Si, au lieu d'un creuset, on chauffe le mélange dans un tube de charbon 

 placé horizontalement au milieu du four électrique, une partie du silicium fond et 

 coule le long du tube, tandis qu'une autre partie distille et vient se condenser en 

 lamelles nombreuses qui forment une abondante cristallisation vers les points re- 

 froidis. 



» Lorsqu'on ne dispose pas d'un foyer capable d'amener à fusion les substances réa- 

 gissantes, on peut utiliser le fluorure double comme fondant. C'est ainsi qu'en em- 

 ployant un foyer à fort tirage, on a pu fondre facilement et réduire un mélange à mo- 

 lécules égales de silice et de fluorure double. Au four Perrot, on a préparé de grandes 

 quantités de silicium en chauffant, dans un creuset en terre, à la température maxima 

 fournie par le foyer : 



Aluminium en fragments 120 



Silice (quartz pulvérisé, sable fin). ... 3o c'est-à-dire ^ molécule 

 Fluorure double pulvérisé 220 » i » 



» La silice est intimement mélangée au fluorure double avant l'opération. Si ce 

 dernier ne contient pas lui-même de silice, la fusion et la séparation du mélange se 

 produisent très facilement. On obtient un culot à travers lequel pointent de nom- 

 breux cristaux; sa cassure est ardoisée et formée d'un grand nombre de facettes 

 dues à la grande quantité de lames cristallines dont il est chargé. On le concasse 

 et on le traite par l'acide chlorhydrique concentré et chaud, ce qui a pour effet de 

 dissoudre le métal et d'en dégager le silicium. Une charge donne un culot pesant en 

 movenne ioob"' dont on retire environ 4oS'" de silicium cristallisé. 



» Le silicium obtenu par réduction de la silice par l'aluminium soit au 

 four Perrot en présence du fluorure double, soit au four électrique sans 

 fondant, se présente en lamelles cristallines parfois très minces, douées 

 d'un bel éclat métallique et possédant les propriétés chimiques du silicium 

 amorphe étudié précédemment ('). Ainsi il bride avec incandescence dans 



(') Propriélés du silicium amorphe {Complet rendus. 1. CW, p. 3Gj). 



C. K., iSç,.'), I' Semeaue. (T. CXX, N- 21.) 1^2 



